— (0 
Coi valori della superiore tabella segnati con asterisco si sono costruite le tre 
curve / m x (fig. I tav. II); gli altri non sono stati rappresentati graficamente per 
non complicare troppo la figura. 
Dalla tabella suddetta si vede che riscaldando 1’ amalgama e riportandola alla 
temperatura primitiva si ha un aumento permanente di resistenza, ch'è tanto mag- 
giore quanto più elevata è la temperatura alla quale l’ amalgama venne portata. Quando 
quest’ aumento ha raggiunto un certo valore la resistenza non rimane più costante ma, 
lasciato l' amalgama in riposo alla temperatura ambiente, va lentamente aumentando 
fino ad arrivare ad un limite raggiunto il quale i riscaldamenti non hanno più che 
piccola influenza. 
La resistenza a 0° dell''amalgama C (prima di essere riscaldata) è alquanto di- 
verso nelle due serie riportate nelle tabelle V e VI e differenze simili si vedranno 
anche in seguito; si hanno quindi col sodio valori della resistenza elettrica non per- 
fottamente costanti nelle diverse serie di esperienze, ciò che il Weber ed il Matthiessen 
avevano osservato per lo stagno. 
Siccome la durata del riscaldamento, come vedremo in seguito, influisce sulla 
variazione permanente di resistenza darò nella seguente tabella il tempo T impiegato, 
nella precedente serie di esperienze, a portare egni volta il tubo da 0° a 4. 
i T t nl 
379,4 0h,50m 2327,5 SRO 
889,4 JR50n 2139,9 TRS On 
, 14573 20 0a 2249,9 1h 40% 
2318 SLA 
20. In seguito feci una serie prima ascendente e poi discendente di misure per 
vedere se le curve ottenute nei due casi avessero qualche tratto comune o fossero in- 
toramente distinte. Siccome però avevo già esaurito l’ amalgama C, preparai l’ amal- 
ama C, impiegando le stesse proporzioni di sodio e di mercurio, e versandola appena 
preparata in diversi recipienti alcuni dei quali poi vennero chiusi alla lampada. La 
reazione però questa volta fu meno viva sicchè l’ amalgama risultò più ricca di sodio 
della precedente. A causa di ciò essa presentava una tendenza molto più forte a so- 
lidificare e la liquefazione mediante l’ agitazione meccanica avveniva più difficilmente. 
L'analisi dimostrò che essa conteneva 1,091 per cento di sodio. 
Nella tabella seguente sono riportate. le misure fatte con questa serie: 
VII. 
È r É v É r 
0° | (09521 || 16,8) 0,9735* || 1305 | 1,1294 
n 23 09687 deg Lio 
0° | 0,9521 || 732 1,0502*|| 102,9| 1,1005* 
180 | 09745 || 1088| 1,0914* || 75,7 | 1,0748* 
37,0 | 0,9995 || 117,6] 1,1011* || 57,2] 1,0565* 
60,2 1,0315 || 155,5 | 1,1380* 32,5 || .1,0250* 
89,9 1,0757 || 203,5 | 1,1898% 18,5 | 1,0037* 
0 0;9524 Il 230,7.| 1,2176* 0) le (0,97345 
lasciata alla temperat. 
ambiente per 16 ore 
0°. | 0,9528* 
206.8 1.2069* || — dea 
149,8 114937 || | si 
iL 
